— 98 — 



che i metalli allegati conservino i rispettivi volumi; indi il coefficiente di 

 contrazione ^ e il medio coefficiente di dilatazione a entro il piccolo inter- 

 vallo di temperatura sopra esposto. 



Tabella 3. 





Peso °/'o 

 Bi 



Voi. °/ 0 

 Bi 



D T 



D T (cale.) 



i" 



a 



Bi Hg 9 



10,3478 



12,99 



12,664 



12,561 



0,0081 



0,000191 



Bi Hg 4 



20,6159 



25,15 



12,350 



12,204 



0,0118 



0,000158 



Bi = Hg 



50,0000 



56,4 



11,419 



11,286 



0,0116 



0,000134 



Bi* Hg 



80,6021 



84,3 



10,525 



10,471 



0,0051 



0,000130 



« L'esame del coefficiente di contrazione \i mostra che quanto più sono 

 concentrate le amalgame (le più povere in Bi eccettuate) e tanto più esso 

 si fa piccolo. Come abbiamo provato per altre amalgame e per le leghe in 

 genere, vale anche qui il fatto che dalla densità delle leghe (allo stato li- 

 quido) molto concentrate, si può dedurre con grande approssimazione la den- 

 sità del metallo eccedente. Qui, ad esempio, dalla Bi 4 Hg si ricava col calcolo 

 il valore 10,071 per la densità del bismuto liquido a t°; valore pochissimo 

 diverso da quello dedotto da uno di noi col metodo idrostatico, 10,064, e da 

 quello ricavato col metodo dilatometrico, 10,004. 



« Notiamo in fine che se si costruisce la curva delle temperature di satu- 

 zione t' in funzione delle ricchezze percentuali in volume di Bi, e la si pro- 

 lunga sufficientemente, per la ricchezza 100 di Bi, essa passa quasi esatta- 

 mente per la temperatura di 271°, che è la temperatura di fusione del Bi ». 



Mineralogia. — Analisi di una Breithauptite del Sarrabus 

 (Sardegna). Nota di E. Mattirolo, presentata dal Socio Struever. 



" Il prof. Strùver volle gentilmente affidarmi lo studio chimico di una 

 Breithauptite proveniente dalle miniere argentifere del Sarrabus, ed ivi sco- 

 perta dall' ing. G-. B. Traverso intelligente illustratore di quel giacimento mi- 

 nerario e benemerito della scienza. 



« Al Sarrabus la Breithauptite si trova impigliata in una calcite bianca 

 cristallina. 



« Il materiale consegnatomi per lo studio, proveniva già da una prima 

 scelta del residuo del trattamento con acido cloridrico debole della calcite anzi- 

 detta, e colla Breithauptite trovai ancora piccoli cristallini e frammenti, di 

 ulmannite, di stefanite, di discrasite, di argentite e di argento nativo. 



